( 744 ) 

 trs magnétiques changenl hnisqnement. M. Barrett a donné le nom de 

 récakscence à ce phénomène, qui a f'ail également, de la part de M. Bri- 

 nell (Jernkontorels Ann., janvier i885), l'objet d'une étude récente au point 

 de vue de la transformation du grain de l'acier. 



» D'autre part, M. H. Le Chàtelier {Comptes rendus, t. Cil, p. 819) et 

 M. Pionchon [Comptes rendus, t. Cil, p. 6^5 et i454) orit reconnu, par 

 des méthodes différentes, la formation, vers 700°, d'une modification mo- 

 léculaire du fer pur. 



» Il était intéressant de savoir si la récalescence était due à la chaleur 

 mise en liberté par la modification du fer ou exigeait la présence du car- 

 bone. 



)) Pour résoudre cette question, j'ai étudié, à l'aide d'un couple thermo- 

 électrique de platine-platine rhodié relié au galvanomètre apériodique de 

 M. d'Arsonval, le réchauffage et le refroidissement de tiges d'aciers fondus 

 de différenteis duretés entre la température ordinaire et 800°. 



» Fer contenant 0,16 pour 100 de carbone. — Dans le fer fondu à 0,1 G 

 pour 100 de carbone, la modification moléculaire du fer est indiquée par 

 un léger ralentissement dont le maximum se produit, au réchauffage, vers 

 723° et, au refroidissement, vers 749°- Mais le retard au refroidissement 

 n'est guère que de trois secondes (le thermomètre descendant dei" par 

 seconde environ) et se confondrait avec les erreurs d'expérience, n'était la 

 régularité avec laquelle il se répète; la transformation du fer semble donc 

 rester incomplète pour le fer fondu dans les conditions où j'étais placé 

 (chauffage et refroidissement rapides dans l'azote entre 20" et 800°). 



» Acier contenant 0,57 pour 100 de carbone. — Si on laisse refroidir, tou- 

 jours à partir de 800" et avec une vitesse d'environ 1° par seconde, un 

 acier plus dur contenant 0,57 pour 100 de carbone, on remarque un pre- 

 mier ralentissement entre 736" et 690°, puis la courbe reprend son allure 

 normale. A 675°, le thermomètre s'arrête brusquement, remonte à 681", 

 puis reprend sa course descendante régulière avec un retard de vingt-cinq 

 secondes environ. 



Il se produit donc, pour une teneur convenable en carbone, deux phé- 

 nomènes distincts : le premier est dû à la transformation moléculaire du fer, 

 signalée par M. Pionchon et par M. Le Chàtelier, et le second, qui correspond 

 évidemment à la récalescence de Barrett, à un changement dans les relations 

 entre le fer et le carbone. En effet, si, pendant le refroidissement, on plonge 

 brusquement l'acier dans l'eau froide entre les deux points critiques, le 

 métal touché par l'acide azotique montre, bien qu'il soit absolument doux 



